280 
MINERALOGIE DE LA FRANCE 
Coloration et éclat. Blanche. On voit souvent, à l’œil nii, des zones 
d’accroissement pins ou moins blanches. Éclat soyeux ; translucide, 
transparente en lames minces. 
Propriétés optiques. Plan des axes optiques parallèle à l’allongement ; 
bissectrice aiguè positive [n^ parallèle aux fibres. L’écartement des 
axes est extrêmement faible; le minéral paraît souvent uniaxe. 
Groupements avec d'autres minéraux. Altérations. — La gonnarditc 
est rarement absolument pure. I.e plus souvent, cjuand on examine 
même à l’œil nu une lame mince du minéral, on constate que le centre 
des sphérolitcs est limpide, alors qu’à l’extérieur se trouvent une ou 
plusieurs zones blanches dilfusant la lumière. L’examen microscopicpie 
tait voir que ces zones blanches sont formées par des fibres entre- 
lacées, terminant sans solution de continuité celles de la gonnardite, 
mais elles sont d’allongement négatif, et leur contact avec la gonnar- 
dite se fait par une zone monoréfringentc par compensation. 11 me 
paraît probable que ce minéral d’allongement négatif est un produit 
d’altération de la gonnardite à rapporter peut-être à la scolécite (?), 
les images en lumière convergente sont trop mauvaises pour qu’il 
soit possible d’être très affirmatif à cet égard. 11 y a lieu de remarquer 
qu’il n’existe jamais de mélange, fibres à fibres, de ce minéral et de la 
gonnardite. Ces associations par zones alternatives, positives et néga- 
tives rappellent celles du quartz et de la calcédoine. 
Enfin pins rarement, cette zone d’altération est remplacée par une 
bande à la fois fibreuse et zonée de thoinsonite (mésole) limpide. 
Composition chimique. La formule(Ca, Na‘'“)^ AESi°0'‘'^-|- 5,5 H'O [dans 
le cas où CaO : Na^O = 5:3] correspondant à la composition donnée 
en a) a été déduite de l’analyse ê); peut-être celle-ci ne représente-t-elle 
pas exactement la composition du minéral, les mamelons de gonnardite 
étant, comme on vient de le voir, souvent cerclés de scolécite et de thomso- 
nite et le produit analysé n’ayant pas été examiné optiquement. 
i) Analyse du minéral de Gignat, par Pisani (f/i Gonnard, op. cit.., 75). 
a) h] 
Si OL... 
^il,7 
42,30 
AP OL . . 
28,4 
28,10 
CaO.... 
9,7 
10,00 
NiP 0... 
6,3 
6,70 
0 
)> 
traces 
H “0.... 
13,9 
14,10 
100,0 
101,20 
Essais pyrognosticpies. Comme la mésolite et la thomsonite. 
